8S6 Siebzehnter Abschnitt. Hölzer. (Schluss.) 



Holz zerstreutporig, im Längsschnitt meist deutlich nadelrissig, röth- 

 lichweiss his gelbroth, in gesundem Zustande ohne gefärbten Kern. 

 Gefässe im Querschnitt unkenntlich, ebenso die Markstrahlen, welche 



jedoch stellenweise zu mehreren 

 ,jj, j^^r dicht zusammentreten und so für 



das freie Auge einzelne »unechte« 

 breite Markstrahlen »Schein- 

 strahlen« (vgl. Fig. 277) bilden, 

 die sich im Tangentialschnitt als 

 dunklere, bis handlange Längs- 

 streifen, im Radialschnitt als mehr 

 oder minder avxffällige Spiegel dar- 



Fiff. 277. 3/1. Quersehiiittsaiisiclit des Holzes der , ,, / i r»o\ iiir ^ n i 



Schwarzerle psachE.Harti«.) Vgl. p. 2',1. stellen (vgl. p. 28). Markflcck- 



chen (siehe p. 29) ungleich häu- 

 fig, zuweilen fehlend. 

 Weich, ziemlich leicht (spec. Lufttrockengewicht 0,49 — 0,53), sehr 

 leichtspaltig, wenig elastisch und tragkräftig, nur unter Wasser dauerhaft. 



Mikroskopischer Charakter. Gefässe theils einzeln, theils zu 

 mehreren (2^ — 6) radial gereiht, 0,02 — 0,09 mm weit, mit leiterfürmig 

 durchbrochenen Gliedern, diese an ihren Enden mit je i2^ — 25, wenig 

 über 1 jjL dicken, meist um 4 jx von einander entfernten Sprossen, gegen 

 ihres Gleichen und gegen die Markstrahlen mit kleinen, die betreffenden 

 Wände dicht bedeckenden, bis 0,006 mm breiten und 0,004 mm hohen 

 Hoftüpfeln. Markstrahlen nur in den »Scheinstrahlen« (siehe oben) mehr- 

 schichtig und hier nicht selten mit einander verschmelzend, sonst ein- 

 schichtig, bis über 30 Zellen (0,45 mm) hoch. Markstrahlzellen 0,008 

 bis 0,01 mm hoch. Holzfasern derbwandig, mit kleinen, spärlichen 

 Tüpfeln. Strangparenchym häufig. In vielen Markstrahlzellen sowie in 

 den Zellen der (nicht seltenen) Markfleekchen gelbrother Inhalt. 



Erlenholz findet beim Wasserbau Verwendung, dient auch zur Her- 

 stellung grober Schnitzwaaren vmd eignet sich unter den einheimischen 

 Hölzern am besten zur Anfertigung von Cigarrenkistchen. Zu diesen 

 Gebrauchszwecken wird das Holz der Schwarzerle dem minderwerthigen 

 und leichteren, doch stärker glänzenden der Weisserle vorgezogen. 



9) Birkenholz. 



Das Birkenholz wird namentlich von der den grüssten Theil Europa's, 

 sowie das mittlere und östliche Asien bewohnenden Gemeinen Birke, 

 Betula verrucosa Ehrh. [B. 'pendnla RofJf), zum Theil wohl auch von 



